[normattiva_dump]

Sono solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia naturale con glicerolo. RCOO-CH2 │ RCOO-CH │ RCOO-CH2 La colofonia è una resina naturale composta principalmente da acidi resinosi 88-92%; prodotti di ossidazione di questi acidi 4-6%; sostanze insaponificabili 2-5%. Punto di rammollimento: 88-96 °C (metodo a goccia). Densità: 1.08. Requisiti di purezza: n. di acidità 5-9 (mg KOH/g) colore: WG (scala resine USDA) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5b) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un numero di acidità basso e un minimo odore (purificati in corrente di vapore). Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia naturale con pentaeritrolo. RCOOH2 C CH2 OOCR \ / C / \ RCOOH2 CH2 OOCR Punto di rammollimento: 109-116 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 6-16 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5c) Esteri di glicerolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare le stabilità alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Solubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte temperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con glicerolo. Punto di rammollimento: 79-88 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 3-10 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5d) Esteri di pentaeritrolo con colofonia naturale parzialmente idrogenata. Descrizione: resine termoplastiche ottenute con un procedimento speciale da colofonia parzialmente idrogenata per aumentare la stabilità alla ossidazione. Purificati in corrente di vapore. Insolubili in idrocarburi alifatici e aromatici, in esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resine ottenute per esterificazione della colofonia, parzialmente idrogenata ad alte termperature per aumentarne la resistenza all'ossidazione, con pentaeritrolo. Punto di rammollimento: 102-110 °C (metodo a goccia). Requisiti di purezza: n. di acidità 7-18 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5e) Esteri metilici di colofonia idrogenata. Descrizione: resina liquida di colore ambra ottenuta con un procedimento speciale per aumentarne la stabilità. Deodorizzata con un trattamento particolare in corrente di vapore per assicurarne un minimo odore. Solubile in idrocarburi alifatici, aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della colofonia idrogenata ad alte temperature per aumentare la stabilità all'ossidazione, con alcool metilico. R COO CH3 . Densità: 1.02. Viscosità: Z-Z4 (Gardner-Holdt a 25 °C). Requisiti di purezza: n. di acidità 4-8 (mg KOH/g) n. di saponificazione 160 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5f) Esteri di colofonia idrogenata e glicerolo. Descrizione: resina termoplastica ottenuta con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, un minimo odore (purificato in corrente di vapore) ed una eccellente resistenza all'ossidazione. Solubile in idrocarburi alifatici aromatici esteri e solventi clorurati. Insolubile in acqua e alcool etilico. Descrizione chimica: resina ottenuta per esterificazione della colofonia naturale idrogenata con glicerolo. L'idrogenazione della colofonia porta ad ottenere un prodotto molto più stabile all'ossidazione. Punto di rammollimento: 79-86 °C (metodo a goccia). Densità: 1.06. Requisiti di purezza: n. di acidità 3-6 (mg KOH/g) colore max WG (scala resine USDA) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5g) Esteri di colofonia parzialmente dimerizzata e glicerolo . Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con un procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità, ed una buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Sono praticamente inodori e insapori. Solubili in solventi alifatici, aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale modificata e glicerolo. La colofonia viene dimerizzata con processi particolari per ottenere un prodotto con caratteristiche simili a quelli della colofonia idrogenata per quanto riguarda la resistenza all'ossidazione. Punto di rammollimento: 109-119 °C (metodo a goccia). Densità: 1.09. Requisiti di purezza: n. di acidità 5-9 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5h) Esteri di colofonia polimerizzata e glicerolo. Descrizione: resine termoplastiche dure ottenute con procedimento speciale in modo da avere un prodotto con un basso numero di acidità e una buona resistenza all'ossidazione. Deodorizzate in corrente di vapore. Praticamente inodori e insapori. Solubili in solventi alifatici e aromatici, esteri e solventi clorurati. Insolubili in acqua. Descrizione chimica: sono ottenuti dalla colofonia naturale polimerizzata e glicerolo. La polimerizzazione della colofonia permette di ottenere dei prodotti con un alto punto di rammollimento ed un'ottima resistenza alla ossidazione. Punto di rammollimento: 90-126 °C (metodo a goccia). Densità: 1.09. Requisiti di purezza: n. di acidità 3-12 (mg KOH/g) metalli pesanti totali inferiori a 20 ppm arsenico inferiore a 1 ppm piombo inferiore a 3 ppm. 5i) Esteri di glicerolo di gomma di pini diversi o gomme resine. Descrizione: